Chemîsk llndcrsö^jelse af Slag'g^er. 437 



J t^or at fultlstæiidigg-jorc Samnicnligninjycn nicllcni 



Slaggcii og" ülliicralet IIuQibohilit tilfOlcs cicii mineralogi- 

 ske Kcskrîvclse af (leite sidstc efter Danas 3IiiicraIog-ie 

 S. 359. "Grundform: cl rcl Prisma med qvadratisk 

 Gjcnncmsnit ,* Scciindær Form: Grundformen med af- 

 slumpede Sidekanler. Spallningsfladcn basisk, og^ tydelig^. 

 Ilaardhed 5» Specifisk Vægt 2,910 — 3.104; Glands 

 glasagtig-; Farve bruunlig' eller lionning'gun]. Gjenncm- 

 sklnneligf, og* i tynde Lameller gjennemsiglig; , Bruddet 

 muskligt og^ ujevnt. Det opJöses af Salpclersyre," 



Af denne Beskrivelse vil man ved förste Oiekast sec, 

 al keggc disse lo Subslantscr ere identiske, og* at Slaggen 

 ikke er andel, end et paa kunstige IWaade lilfældig- dannet 

 Humbollilil Mineral. 



VI. 



Den dernæst analyserede Slag^ var af del Slags, som 

 teclinisk kaldes ^-Refinery Cinder\ og* som frembring^es 

 under Baffincringen af Raajerncl, ved i smelJel Tilstand 

 at udsælte délie for Virkningen af Blæslen. Produklernc 

 af deime Procès ere da raffineret eller bvidlJern, og^ "Re- 

 finery Cinder" eller Slag*. Denne Melbode er imidlerlid 

 ikke i nog-en udbredt Anvendelse, og^ den af mig* under- 

 sög te Slag" crboldtcs fra Bromford fVorks nær Birmingham. 

 Den var af en sniuk sort Farve, med et iriserende Ovcr- 

 trækj den var spröd, og* gav cl bruunligsort Pulver, 

 Crystallernc synles al bore lil det prismatiskc System. 



Analysen udförtes paa folgende Waadc: 25.178 grains 

 smelledos sammen med 80 grs. af Blandingen af kulsuur 

 Kali og^ kulsuur INatron, og^ 30 grs. salpetcrsuur Kali. 

 Den smeltede Masse opiösles i Saltsyre, og* Opiösningcn 

 af<Iampedes til Törbedj den lörrc Masse blev dig^ereret 

 med Saltsyre, og^ fillrcrel. Da den paa Filtrum opsamlcde 



